— 366 — 



trica, tutti i dati sui comportamento reciproco di due metalli che vengono 

 indicati dal diagramma di fusione. Gli autori russi hanno in special modo 

 provato la giustezza dell' ipotesi emessa la prima volta da Le Chatelier 

 secondo cui la resistenza varia linearmente con la composizione se la lega 

 risulta dai cristallini dei due metalli, e che essa si abbassa invece notevol- 

 mente nel caso in cui compaiono cristalli misti. 



È questo un fatto oggi indiscutibilmente accertato. La misura della re- 

 sistenza elettrica doveva perciò, nel caso nostro, poter servire a decidere se 

 le amalgame fra 90 e 100 Au sono o no costituite da soluzioni solide. 



La difficoltà era di preparare queste amalgame sotto forma di fili o 

 bacchette che si prestassero alla misura della resistenza. Si è operato a 

 questo modo. 



Si sono presi dei fili di oro di circa l /t mm - di spessore e 20 cm. 

 di lunghezza e su di essi si è fatto depositare mercurio per via elettro- 

 litica onde distribuirlo in maniera il più che possibile uniforme su tutta 

 la superficie del filo. 11 filo, ricoperto di mercurio, è stato ricotto 2-3 ore a 

 200° ; quindi è stato di nuovo amalgamato, poi ancora ricotto e così succes- 

 sivamente, tino a che l'amalgama aveva assunto la composizione voluta. 



A questo modo si sono preparati 21 fili di amalgame diversamente con- 

 centrate di cui son riprodotte le caratteristici) e nella tabella. 



La composizione è stata stabilita arroventando separatamente i tratti 

 estremi di ciascun filo: le due composizioni concordavano sempre. 



L'omogeneità di composizione dei fili in tutto il loro spessore è stata 

 accertata con l'osservazione microscopica e con l'analisi della zona centrale. 



L'oro adoperato era a 999/1000. 



Il diametro dei fili è stato misurato con un calibro che permetteva di 

 leggere esattamente mm. 0,01. Per ogni filo si è fatta una serie di letture 

 a un cm. circa di distanza l'ima dall'altra, e ogni diametro è stato letto in 

 due direzioni perpendicolari fra loro: i valori riportati nella tabella sono 

 ognuno la media di non meno di 40 osservazioni. La lunghezza è stata mi- 

 surata col catetometro. 



Le misure di resistenza sono state fatte con ponte doppio di Thomson 

 (costruzione Siemens) e i fili sono stati mantenuti a 25° in un bagno di 

 olio di vasellina. 



I risultati ottenuti sono riassunti nella tabella e riportati sul dia- 

 gramma. 



(') Révue generale des Sciences, 6, 531 (1895) 



